176 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



2*^ Une attaque lente à froid du nickel qui facilitera la pénétration du 

 mélange oxydant jusqu'au métal sous-jacent. Cette attaque se manifestera 

 différemment suivant trois cas qui peuvent se présenter : 



a. Le métal de fond est du cuivre : Si la couche de nickel est faible (moin> de i"'*? 

 par cenlimètre carré), la formation de CuCl- stPO sera instantanée. Si la* couche de 

 nickel est suffisante (de 2'"s à 3™s par centimètre carré), la formation de CuCl- 2H-O 

 sera accompagnée deNiGl-6H^0, et dans ce cas l'apparition de ces sels, constatée par 

 leur coloration verte, sera d'autant plus rapide que la couche de nickel sera moins 

 grande, le nickel étant peu attaquable par le réactif. 



h. Le métal de fond est du fer : Dans ce cas, l'apparition du perchlorure de fer 

 est beaucoup plus rapide que celle du chlorure cuivrique à quantité de nickel égale ( ^ ). 



c. Le métal de fond est du fer, mais il est cuivré avant d'être nickelé : 



1° Si la couche de nickel est faible, le cuivre apparaîtra instantanément et sera 



suivi presque en même temps de l'apparition du fer; 



2° Si la couche de nickel est forte, seul le fer apparaîtra au début de la réaction, 



suivie elle-même de l'apparition du cuivre dans un temps plus ou moins long qui 



sera proportionnel à la quantité de nickel déposée. 



Dans les trois cas, l'apparition des sels de fer et de cuivre indique le 

 terme de la réaction, rendue sensible par la formation ultérieure d'un sel 

 double (pour le cuivre et le nickel) et provoquée par une addition prudente 

 au mélange, d'une certaine quantité d'ammoniaque liquide concentrée. 



Il résulte de l'exposé de cette méthode que la quantité de nickel néces- 

 saire à l'obtention d'un bon nickelagc varie avec la nature du métal sous- 

 jacent. Elle sera bien moins importante pour un métal à grains lins et 

 compacts et d'une contexture homogène que pour un métal présentant 

 une surface irrégulière, granuleuse, fissurée ou striée. 



Le fer et le cuivre destinés au nickelage doivent, au préalable, être polis, 

 et, de plus, le fer doit subir l'opération du meulage, de façon à égaliser les 

 surfaces en enlevant autant que possible les fissures et soufflures peu pro- 

 fondes qui peuvent s'y trouver et qui ne seraient pas couvertes par le nickel. 



Pour obtenir une bonne adhérence du nickel sur le fer, les praticiens 

 recommandent de cuivrer au préalable ce métal. 



Une couche de nickel représentant :V"° par centimètre carré est suffisante 

 pour couvrir fortement la^urfaced'uii objet en cuivre, maisdoit être portée 

 à 4'"^' pf»i' centimètre carré pour des objets en fer préalablement cuivrés. 



(M Voir la noie (-) de la page précédoulo. 



